ポリエチレングリコールによる丸竹の割れ防止に関する研究
二宮信治・小谷公人
竹⊥芸。訓練支援センター→

S七udy on Prevemtまon of Cヱ・aCksim鮎mboo Cも11ms by Polye七hylemeglyc￠1Srlれ力 Nn（）九1丹ノいKうmjt（〕K〔爪＼NI（）il〜∃PrEさf■e（：Lurall弓こ1mboo Crと1flと1nd Trとiining Supf）（）Tt（二川t〔、T要旨
丸竹製品の割れ防直を目的に，丸竹材に対してポリ∴しナレングリコール（ト）トニ（1住人処理を試みた．含水率を高めるため水で煮沸する前処理と，浸清中げ）PEG水溶液の加熱が）丸竹材中へ〝）PEGの注人む促進することが確認された．処理した丸竹材に割れ促進耗験を行ないコントロールと比較し／たところ，仝体的に割れひびの発生は少なくなっていた．LかL樹脂固形分磯度と割れ防」ぎ二効果の関係ははっきりとは認められす＼ノナ後さらなる検討が必要である．

2．実験方法1． はじめにポリエチレングリコール（Pビ（；）処理は木材の寸法

2．1ホリニエチレングリコーール（P仁（ニニ）

安定ノ性を改善すると］的ですでに実用化されており，各種

樹粧：＝二j本油脂㈱製ポリエチレングリニ7−ル芋川00を丁二芸晶の変形防止や遺跡からの出十木材〃）保存などに用水で希釈して：う〔相）水溶液としノこ▲使用した．

1 いられている1ノ．

2．2 試験片

このPE（：ニ処理を竹材に適用して割れをl彷ぐ研究むい
くつか行なわれており2ル1〕，用いた竹材は大分県産♂）「7ダケである割れ防」」二効果のあることが．18節以上ある元口外径約5仇¶mの湯抜き乾燥材から，凶ユの上うな試験片報告されている．
本研究では，丸竹製品の実用化に直＝ナて，／十王で以上を用個切り出して実験に用いた．
元側から隣り合う ▲∴佃づっを一組とし，そぴ）うちの1戸トヒに簡便・迅速な丸竹材へのPトニ（二；汀人処理条件を検討す

つを上）巨（；処上【］lし，もう1つをコントローるとともに，割れ促進試験により注入された樹脂量と割ルとtノた．

コントロールはl）トニ（∴水溶液を水に置き換えて去／〕たくれ一ジ川二効果の関係を見た〝）で報告する．

rlりじ処理をしノたも鋸である．
2∴う PE（1注入処理法の検詔以卜J〕操作に／）いて，竹材中への樹脂注入にケえる影＋有−−

響を検討し∴た．
A：試験片を水中に完仝に沈めた状態で釧射甘煮流し，そ♂〕ま主浮卜させろこと無く22時間放統一1j￣る。
Ⅰう：減圧容器に試験井を入れ，吉子かないょうに萌しを載せた状態でロータリーホンプご：〕（〕分減圧フ そ卯楼

樹脂液を流し込みさらに剖沈溺圧の後ノ甘けに反す（ニ：試験ノ】；せ樹脂液中に完仝に沈滞げ−状態で，オートヰー1すクレ、一ナご1ニう5て14相即J【＝主加熱し その後その烹主オーhトクレープ中で釦‖胡乱放冷・i・妾漬する．

20rnrrⅠ〕：試験片を樹脂行か「一に完仝に沈れ7ご状態で〕そ〃Jまま常温常圧で浸漬する．

E：試験井を樹脂液中にノ走仝に沈納た状態で00℃湯洛図1 丸竹材試験片

中で購引軋加温しノ，そ（ノり三ま浮卜させること無く20
畔間放冷8浸清一て卜る．

74

以⊥の模≠を組み合わせて，以F÷の注入処理をキトった．

が丸竹へのPトニ（用二人に＝二減圧加圧法がもっ∴むイ㍑」ご処理N〔）．1：‖→！〕（浸演目数：11］，2日，3トl）あるとしノていることと≠）一，改する．

処理No‥2：B）E（浸う境目数：1畑∴＝」3日）

一方N（）．4とN（）‥5を比較十ると，煮沸前▲処理Lた場蕎皇二

処理凡．∴i二A→Ⅰ）（浸演¶数：1勘3日）

減圧処理した方が注人是が低くな／）ている．これは，減優処理賄．．4：A→トニ（浸清一一数：1針3日）

によって試駆け■中の含水率が低守しノていかイ能性をホ唆処理Nr）．．5：ノゝ 〉B 〉E（浸濱日数：1【】，2日フ3日）しノている〝）ではないかと考えし、〕れる．

処一理甑．6：li→（「（浸演＝数：1日）
2．4 樹ノ帽注入率の計算

各試験井の樹脂注入率は以下〝J式に上り計算した．
樹腑住人率（（粥））＝（A［王iX（1（二）］／lう）xlOO

ニこでA：処理後絶乾重量，lミ：推定処理前絶乾重乱（二二：推定水溶成分馴‖1率である．推定処理甘」 絶乾塵量は，試験片の両側の節問部の含水率を測定して，その平均値を試験片の含水率として求琉た．

52∴うのぐ）椎葉真の処理に上り樹脂を注入した試験片は処理後3日間室内に放置した後コ105ご〕cの定温乾燥著針「−で72時2

2．5 割れ促進試験

0︵ざ︶廻郎右芯雲型彗迩

推定水溶成分抽出率は，／くアとなるコントこて−ルの処
理に伴う塵量減少率を採属した．

0

間乾燥させた．終Jノ後乾燥器を停止し，扉を閉めたまま50℃以下になるまで徐冷して取り出し，目視により辞けしやヒビの有無を確認した
3．結果及び考察：i．1 PEG注入処理法の検討
PE（；わ三人処理法と注入二量との関係を岡2に示す．
去ずNo‥1とN〔∴2，Nn∴うとNo．．4を比較すると，どちらも常温浸潰よりも加熱浸清のほうがより多く注人されており，浸う墳【丁丁の過熱に〔よこりPEG注入が促進されることが確認された．とくに，含水率を高めるための煮沸前処理をお農処理材
欝処理額ひび欝処理材割れこなった場合は加熱浸漬の効果が顕著である（No．．′1）
煮沸前処理の効果はグラフの傾きにも現れている．煮沸殴コント口上wルをてー二ったN（∴2）N（）‥4，Nり‥5では浸清明瀾（日数）が伸び

戯コントロト】ルひび
随コントロール割れるにLたが／〕て注入量が」削［】している．一ん煮沸前処理をしていないNo‥1，Nし）．3では，］［】Rとニー日日の注入量がほとんどHじである．
これは，竹対内郡へ♂）I）E（ユの侵入が拡散に上っているためであり，乾燥した部位へは振放できないため−ごあると考えられる．
浸潰中げ）加熱点こげ〕拡散速度を上甑【lさせるため，Ⅰ）E（；注入を加速すると考え〔、Jれる．
減圧処世勘よオートクしぃーブ処理卜組み合わせることによっ−ご♂）み大きな注入量を得て■いる（Ⅸ（）．6）．オートク
レー→ブの効果としてにり肛庄と力順ホが考えられるが，N（）‥1′）5％ 5〜′10％10′−15％15′〉20％ 20％〜ノ：Nぐ）．2♂）比較から計沸前処理を行なっていない場合〝）加樹脂固形分濃度

熱の効果烏それほど人きくないたれ 加ノi；げ）効果が大き

図3 割れ促進試験結果かったと考えられる．二れは，木材に葉剤などを往人するには 一般に減圧加け髄甘償いられていることや，山本ら

m・h 75やひびノ）牡二i二が減少トる傾妬が見㍉れた．さらに楕討む続け，Plィニ（1ii二人疑（し二′別れ防止粟果〝）F即川凋三
なF甜菜を明仁かに−「る必繋がある．

参考文献
1）木材活用トニ典編集委員ゴミ：木材清川−ji二典、（用（う′L）ノ15こ；．
が中原′】111小谷公人 古曳悸也：k分県別府克美丁美甘

駄軒判心理度抜術開隠研究費補朝・匠魚茂果普及講習会
用テキスト（＝う9：ミ）

封‥1本裕三卜藤田雅皮，但烏サ：愛媛児ト業技術セン
タ、ツー叫茂（う年乾業務年‡軋（H往り）（二）ニト肺．
1）二村↑憬 ．1−軋伸也：、裾如隼皮人分県産業科学4友術センタい研究裾！…一，（1997）131133．

図4 「割れ」と「ひび」：う．2
割れイ鋸鋸購鋸jテリミを・封3∴イペ

ニ二∴∴ ∵衣皮側1ぺ卜恒封肛i三て㌧▲こ1ミに買通tノたさ）しノ）を・川根し1表J馴帖∴しニビ主ノJているヒパ′）を「けび」，としノ
た し図4）

半休としノて巨LG注人材直はうが二1ントローhル上りギJ

ひび割れのイ脚数が少なくな／）ており，掛川ラ剛lラう〉濃度〝）
増加に伴いPJE（川二人材≠咋廿二割れが減少しノていろ∴と／〕1認ぎ）し〕れる． 一方，それに什いコントl＝〜−ル〃）′別れ手）
減′日和句をホしノており，PE（川二人姓理の割れ防止効果
が圭ト1き已′j〜：了二さ子息め〔〕1し∴二くくノエ亡′）ていメう。
∴〃美一針ご「リ＝在／′こニ′軌侶持直れ甘甘トニノ二〜′し′る樹脂L椚惇分

濃技を鼎宣Hて汗∵j、，今後ナーダ数を増やし／ごいく必【要ンン、ふ7、‡）ソトニ思イ）れる．デー州軋二＝ 呈）トニし；処理材に甘れが発′上しごいない′樹貼や川㌢右踪度目膏㍍しL圭いう屈指r♪と／）r7）什友とノ】ニかノりごH二′77ハ、かと考えレ、）れる。

ホリ ーニナレンゲリ∴−「ル江人処理、jニケ性材〃照れ防、イ2†−廿以下〃∴おりて宜／）1′ ネL竹木トト＼し′）【）i1二（てし7）ミ、ト人仙進：二仁う二∴れ↑在彿j一ぞ〕rlり処叩こ1lj卜二（∴帰寮油へソ）f′之ナ糾ールリ＝熟処理が有せ

リ】て‥れ†甘ミュ室i−一こj粧ごに，i）巨二（う汗人処ゴさ‡！−上るこしこ ご′槻／′し76